## KORELASI KUAT TEKAN HAMMER TEST (NON DESTRUCTIVE TEST) DAN CORE DRILL (SEMIDESTRUCTIVE TEST) DI GEDUNG KANWIL BRI TEUKU UMAR PRA REKONSTRUKSI
Mentari Septanya Sitorus 1,*) , Talitha Zhafira 1) , Hani Purwanti 1)
1) Jurusan Teknik Sipil Universitas Semarang Jl. Soekarno Hatta, RT.7/RW.7, Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 59160
*) Correspondent Author: mentarisitorus@usm.ac.id

## Abstract
The Jatingaleh BRI Regional Office is one of the buildings in Central Java that will be  reconstructed.  This  is  done  to  improve  the  function  of  the  building  with  new reinforcement.  One  of  the  processes  before  being  reconstructed  is  to  check  the compressive strength of concrete by means of a non-destructive test using a hammer test & semi destructive using a core drill. One of the factors that affect the strength of concrete is surface hardness. The method used in this study was to collect primary data in the form of hammer test results, compressive strength  test results using the core drill method and secondary data obtained from the contractor. The purpose of this study is expected to be able to determine the correlation of compressive strength with the hammer test method and the core method. After carrying out the hammer test, proceed  with  the  core  drill  test.  Based  on  the  research  results,  the  compressive strength correlation was obtained using the hammer test and core drill method which is presented by an equation 𝟏. 𝟑𝟏𝟕𝟖𝒆 𝟎.𝟎𝟓𝟔𝟕𝒙 with a value of 𝑹 𝟐 = 𝟎. 𝟖𝟏𝟏𝟔 .
Keywords: concrete, compression strength, non- destructive, semi destructive

## PENDAHULUAN
Beton merupakan suatu bahan bangunan  yang  terbuat  dari  susunan ataupun campuran dari pasir atau biasa disebut sebagai agregat halus, split atau biasa disebut sebagai agregat kasar, dan direkatkan  oleh  semen  dan  air  dengan suatu perbandingan tertentu dan seringkali ditambahkan admixture atau
additive bila diperlukan. Beton merupakan  suatu  bahan  materal  yang umum  diguakan  dan  memiliki  peran yang  sangat  penting  dalam  dunia konstruksi,  dimana  kekuatan  dan struktur  beton  akan  mempengaruhi umur  dari  bangunan  tersebut.  Volume beton  sebanyak  70%  terdiri  dari
agregat. Menurut penelitian (Mulyono, 2005)  beton  memiliki  kelemahan  dan kelebihan. Kelebihan beton diantaranya mudah  dibentuk,  mampu  memikul beban  yang  berat,  tahan  terhadap temperature yang tinggi dan perawatan yang  relative  lebih  murah.  Sedangkan kelemahan  beton  diantaranya  beton yang sudah dibentuk  akan sulit  diubah ,dan  beton  dianggap  tidak  mampu menahan  suatu  gaya  tarik  sehingga adanya  penambahan  baja  tulangan dalam  beton  yang  berfungsi  sebagai penahan gaya tarik.
Beton  dikatakan  baik  apabila memiliki workability (kelacakan)  yang cukup baik. Parameter beton dikatakan
memiliki workability yang  baik  adalah mudah  dipadatkan  ( compactibility) , mudah  dialirkan (mobility) dan  tidak terjadi segregasi dan bleeding . Terdapat  beberapa  metode  pengujian yang dilakukan untuk menentukan kuat tekan beton antara lain :pengujian yang bersifat tidak merusak ( non destructive test ),  pengujian  setengah  merusak ( semidestructive  test) dan  pengujian yang  merusak  secara  keseluruhan  ( destructive  test ).  Evaluasi  kelayakan struktur  dengan  menggunakan  alat Schmidt hammer test dan core  drill ed test telah  dilakukan  oleh  peneliti sebelumnya  (Wallah  et  al.,  2015); (Lubis,  2003);  (Christiawan  et  al., 2008).  Lebih  lanjut  penelitian  tentang pengujian  merusak  dan  tidak  merusak telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (Malek & Kaouther, 2014); (Aydin  &  Saribiyik,  2010);  (Patil,
2017).
Hammer Test suatu alat pemeriksaan mutu beton tanpa merusak beton  (non  destructive test ),  dimana metode pengujian ini dilakukan dengan memberikan  impact  (tumbukan)  pada permukaan beton dengan menggunakan suatu  massa  yang  diaktifkan  dengan menggunakan  energi  yang  besarnya tertentu,  adapun  jarak  pantulan  yang timbul  dari  massa  tersebut  pada  saat terjadi  tumbukan  dengan  permukaan beton  benda  uji    dapat  memberikan indikasi  kekerasan.  (Chairunisa,  2020) meneliti tentang evaluasi tingkat keseragaman  beton  dan  sifat  mekanis beton  di  lapangan  dengan  penerapan Schmidt Hammer Test dan  Metode Core  drill ed Test .  Hasil  evaluasi  pada studi  kasus  dengan  pengujian  tidak
merusak menunjukkan koefisien variasi beton  melebihi  angka  6%  maka  beton diindaksi memiliki tingkat keseragaman yang kurang baik sehingga diperlukan assessment pengujian merusak
Core  drill  test merupakan  suatu metode  pengujian  mutu  beton  yang bersifat  setengah  merusak  atau  biasa disebut  dengan semi  destructive  test . Proses kerja dengan metode ini adalah melaukan  pengambilan  sampel  pada suatu  elemen  struktur  yang  nantinya dilakukan  pengujian  di  Laboratorium seperti  pengujian  kuat  tekan  atau pengujian beton inti, pengujian karbonasi dam pullout test Tujuan  penelitian  ini  adalah untuk  mengetahui  korelasi  kuat  tekan beton  dengan  metode hammer  test  & coredrill pada suatu struktur bangunan. Beberapa  penelitian  terdahulu  terkait dengan korelasi kuat tekan beton antara hammer test dan compression test diantaranya  ada  (Mulyati  &  Febrianto, 2011)  menyatakan  bahwa  korelasi antara  nilai  rebound  dari  pengujian hammer digital  Proceq  pada  benda  uji balok  dan  kuat  tekan compression test dari  benda  uji  core  yang  diambil  dari balok yang sama sesuai persamaan : Y =  0,861X  +  15,86;  dengan  X  =  Nilai kuat  tekan  core  (MPa);  Y  =  Nilai rebound. Menurut (Ichsan et al., 2021) dalam  penelitiannya  tentang  analisa perbandingan hammer test dan compression test ing  machine  terhadap uji kuat tekan beton dengan menggunakan  benda  uji  berbentuk silinder  dengan  diameter  150  mm  dan tinggi 300 mm. Dari hasil penelitiannya didapatkan  nilai 𝑹 𝟐 = 𝟎. 𝟎𝟒𝟏𝟓 yang
menunjukkan  arti  bahwa  determinasi atau factor hubungan dari hammer test dan compression test adalah  sebesar 4.15%.

## METODE PENELITIAN
a. Bahan dan Peralatan
Bahan dan peralatan yang digunakan pada penelitian ini berupa:
1. Formulir pengujian
2. Alat  tulis,  digunakan  untuk mencatat  data  –  data  yang diperoleh dari hasil pengujian
3. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan survei 4. Aplikasi Ms. Excel, untuk
mengolah data hasil pegujian
5. Hammer Test 6. Core drill Pemetaan mutu beton dengan hammer test mengacu pada ASTM C 805-02 : Standard Test Method For Rebound  Number  of  Hardened Concrete . Pemetaan titik uji dilakukan  pada  elemen  pelat  dan balok.  Permukan  beton  yang  akan diuji  terlebih  dahulu  dibersihkan dengan  gerinda,  agar  permuakaan bidang  yang  akan  diuji  bersih  dan rata. Ukuran bidang yang diperlukan untuk  pengujian  ±  15  x  15  cm (Gambar  1).  Alat  yang  digunakan adalah Digital Concrete Test Hammer with Microprocessor Made in MATEST , type N (Gambar 2).

## b. Tahapan Penelitian
Penelitian  dilakukan  pada  elemen pelat,  kolom  dan  balok.  Sebelum memulai  penelitian,  terlebih  dahulu tim  peneliti  melakukan survey lapangan,  untuk  meninjau  apakah lokasi  penelitian  sudah  siap  untuk
dilakukan penelitian. Proses pengambilan data dilakukan dengan dua metode, yaitu metode pemetaan kuat  tekan  dengan  alat hammer test dan core  drill .  Cara  pengujian dengan  cara  permukaan  beton “dipukul”,  yaitu  dengan  menekan
Gambar 1.  Sketsa Bidang Uji Hammer test
Gambar 2.  Alat SilverSchmidt Concrete Hammer Test tipe N (Digital)
alat  sehingga  akan  menghasilkan pantulan/  rebound.  Untuk  1  bidang
(1 titik) pengujian dilakukan sebanyak 9 kali, bacaan pada display merupakan  hasil  kuat  tekan  beton. Semakin  banyak  bidang  yang  diuji akan lebih teliti dalam penggambaran  mutu  beton.  Setelah selesai  pemetaan  kuat  tekan  beton dengan hammer test dilanjutkan dengan  pengambilan  sampel  pada titik yang sama dengan menggunakan alat core drill . Benda uji hasil core drill disiapkan terlebih dahulu untuk dilakukan pengujian di
Laboratorium. Setelah peneliti sudah selesai melakukan pengambilan
data, dilanjutkan dengan pengolahan data  lebih  lanjut.  Dalam  penelitian ini  terdapat  tahapan  yang  harus dilakukan supaya korelasi kuat tekan dengan  metode hammer  test dan core drill bisa diperoleh, yaitu:
1. Menentukan titik – titik di setiap elemen mana yang akan ditinjau
2. Mempersiapkan  titik  disetiap elemen  yang  akan  dilakukan pengujian
3. Meratakan permukaan yang belum  rata  sebelum  dilakukan pengujian
4. Melakukan  pemetaan  kuat  tekan dengan alat hammer test
5. Mengambil  sampel  dengan  alat
core  drill dan  melakukan
pengujian benda uji di Laboratorium
Metode  untuk  memperoleh  nilai korelasi  kuat  tekan  dengan  metode hammer test dan core  drill yaitu dengan  membentuk  suatu  kurva hubungan kuat tekan dengan metode hammer test sebagai  ordinat  x  dan kuat tekan dengan metode core drill sebagai  ordinat  y.  Kurva  tersebut digunkana  untuk  estimasi  koreksi nilai hammer test. Jumlah datan yang diperlukan  untuk  memperoleh  nilai korelasi  kuat  tekan  beton  adalah  8 data kuat tekan beton dengan metode hammer  test dan  8  data  kuat  tekan beton dengan metode core drill.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Kuat tekan dengan metode Hammer  Test  (Non-  Destructive Test)
Pemetaan  kuat  tekan  beton  dengan hammer test dilakukan pada elemen balok  dan  elemen  plat.  Terdapat  9 titik pengambilan data untuk pemetaan  kuat  tekan  beton  dengan metode hammer test. Hasil pengujian hammer disajikan  pada tabel 1. Berdasarkan hasil pengujian hammer test pada Tabel 1 diperoleh nilai  kuat  tekan  beton  pada  elemen balok diperoleh nilai  kuat tekan rata –  rata  48  MPa  sedangkan  pada elemen  plat  diperoleh  nilai  kuat tekan rata – rata nya 52 MPa.
Tabel 1. Hasil Pengujian Hammer Test No Kode Lokasi Kuat Tekan Hammer (MPa) 1 Plat Pantry Lt.2 54 2 Plat Pantry Lt.3 55 3 Plat Pantry Lt.4 51 4 Plat Bordes Lt.2 55 5 Plat Bordes Lt.3 53,5 6 Plat Bordes Lt.4 45,5 7 Balok Lt.2 47,5 8 Balok Lt.3 54,5 9 Balok Lt.4 42,5
b. Kuat  tekan  dengan  metode  Core
drill (Destructive Test)
Pengambilan  sampel core  drill dilakukan pada 8 titik di elemen plat dan  elemen  balok.  Hasil  pengujian dengan metode core drill disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan hasil kuat tekan beton core drill yang diperoleh
dari pengujian kemudian dikonversi menjadi  kuat  tekan  beton  silinder diameter 150 mm dan tinggi 300 mm dengan  cara  mengalikan  faktor koreksi  sebesar  0,962.  Nilai  kuat tekan  silinder  dikonversi  kembali menjadi  nilai  kuat  tekan  beton karakteristik.
Tabel 2. Hasil Pengujian Kuat Tekan Sampel Core drill No Lokasi Kuat Tekan Silinder Core (MPa) Kuat Tekan Silinder Ø 150 mm (MPa) Kuat Tekan Karakteristik K ( 𝐾𝑔 𝑐𝑚 2 ⁄ ) 1 Plat Pantry Lt.2 23,16 21,76 261,39 2 Plat Pantry Lt.3 34,57 32,39 390,18 3 Plat Pantry Lt.4 20,16 18,88 227,46 4 Plat Bordes Lt.2 40,49 37,92 456,9 5 Plat Bordes Lt.3 25,01 23,43 282,23 6 Plat Bordes Lt.4 17,93 16,79 202,31 7 Balok Lt.2 19,25 18,03 217,22 8 Balok Lt.3 30,32 28,4 342,2 9 Balok Lt.4 15,54 14,56 175,37
c. Korelasi  Kuat  Tekan  Dengen Metode Hammer  Test dan  Metode

## Coredrill
Berdasarkan hasil kuat tekan dengan metode hammer  test yang  disajikan pada  Tabel  1 dan  hasil  kuat  tekan beton dengan metode core drill pada
Tabel  2  dapat  dinyatakan  suatu
hubungan kombinasi  dari  pengujian core drill dengan hammer
memberikan gambaran dan evaluasi pemetaan  mutu  beton  di  lapangan metode hammer test . Hubungan hammer test pada  titik core  drill dengan  kokoh  tekan core  drill didapatkan  kurva  yang  digunakan
untuk estimasi koreksi nilai hammer , karena  adanya overestimate pada pengujian hammer . Grafik hubungan antara  kuat  tekan hammer test
dengan kuat tekan core seperti pada
Gambar 3. Berdasarkan kurva yang terbentuk  pada  grafik  (Gambar  3), didapatkan  pendekatan  persamaan untuk  koreksi  nilai  kuat  tekan
hammer berdasarkan hasil core drill , yaitu : 𝒚 = 𝟏. 𝟑𝟏𝟕𝟖𝒆 𝟎.𝟎𝟓𝟔𝟕𝒙 dengan nilai 𝑹 𝟐 = 𝟎. 𝟖𝟏𝟏𝟔 . Dimana  y merupakan  nilai hammer (lapangan terkoreksi)  dan  x  merupakan  nilai hammer (lapangan)  saat  pengujian. Dengan  persamaan  yang  diperoleh, peneliti bisa mengetahui nilai hammer terkoreksi seperti pada tabel
3.

## SIMPULAN
Tabel 3. Hasil Pemetaan mutu beton dengan hammer test terkoreksi Kode Lokasi Hammer Lapangan (MPa) Hammer Terkoreksi Kurva (MPa) 1 Plat Pantry Lt.2 54 28,16 2 Plat Pantry Lt.3 55 29,80 3 Plat Pantry Lt.4 51 23,75 4 Plat Bordes Lt.2 55 29,80 5 Plat Bordes Lt.3 53,5 27,37 6 Plat Bordes Lt.4 45,5 17,39 7 Balok Lt.2 47,5 19,48 8 Balok Lt.3 54,5 28,97

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang sudah  dilakukan  ,  dapat  disimpulkan bahwa  korelasi  kuat  tekan  dengan metode hammer  test dan  metode core drill dinyatakan dengan suatu persamaan 𝒚 = 𝟏, 𝟑𝟏𝟕𝟖𝒆 𝟎,𝟎𝟓𝟔𝟕𝒙 dengan nilai 𝑹 𝟐 = 𝟎, 𝟖𝟏𝟏𝟔 . Berdasarkan  persamaan  tersebut  nilai pengujian hammer di  lapangan  dapat
Gambar 3.  Grafik Hubungan Antara Kuat Tekan
Hammer Test & Core drill
dikoreksi menjadi nilai hammer terkoreksi kurva, dan mutu beton yang terkoreksi  relative  lebih  mendekati dengan hasil kuat tekan beton inti.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terimakasih  saya  tujukan kepada  LPPM  Universitas  Semarang, yang  telah  memberi  dukungan  kepada saya untuk melakukan penelitian dosen pemula.

## DAFTAR PUSTAKA
Aydin,  F.,  &  Saribiyik,  M.,  2010,
Correlation  between  Schmidt Hammer and destructive compression s test ing for concretes  in  existing  buildings. Scientific Research and Essays , 5 (13), 1644–1648.
Chairunisa,  N.,  2020,  Evaluasi  Sifat Mekanis  Beton  di  Lapangan dengan  Penerapan  Metode Core drill ed Test dan Schmidt Hammer
Test . Buletin  Profesi  Insinyur , 3
(2), 89–94.
Christiawan,  I.,  Triwiyono,  A.,  &
Christady,  H.,  2008,  Evaluasi Kinerja  Dan  Perkuatan  Struktur Gedung Guna Alih Fungsi Bangunan (Studi Kasus : Perubahan  Fungsi  Ruang  Kelas Menjadi  Ruang  Perpustakaan Pada  Lantai  II  Gedung  G Universitas Semarang). Civil
Engineering  Forum  Teknik  Sipil , 18 (1), PP.725-738-738.
Ichsan, M., Tanjung, D., Husni, M., &
Hasibuan,  M.,  2021,  Analisa
Perbandingan Hammer Test Dan Compression Test ing  Machine Terhadap Uji Kuat Tekan Beton.
Cetak) Buletin Utama Teknik , 17 (1), 1410–4520.
Lubis,  M.,  2003,  Pengujian  Struktur
Beton  dengan  Metode Hammer Test dan Metode Uji Pembebanan (Load Test ). USU Digital Library , 1–17.
Malek,  J.,  &  Kaouther,  M.,  2014, Destructive  and  non-destructive test ing  of  concrete  structures.
Jordan Journal of Civil Engineering , 8 (4), 432–441.
Mulyati,  S.,  &  Febrianto,  V.,  2011,
Korelasi Nilai Kuat Tekan Beton Antara Hammer Test Dan Compression  Test  Pada  Benda Uji  Silinder  dan  Core  drill . Universitas Diponegoro. Patil, D.S.G., 2017, Correlation between  Actual  Compressive Strength of Concrete and Strength Estimated  From  Core. IOSR Journal  of  Mechanical  and  Civil Engineering , 14 (02), 27–44.
Wallah,  S.E.,  Pandaleke,  R.,  &  Sakit, R.,  2015, Drilled  Test  Untuk Evaluasi Kuat Tekan Beton Pada .
3 (4), 221–227.